( 1021 ) 



température voisine de 1200 , un mélange intime de 1 partie de fer titane et de 2 parties 

 et demie de pyrite, on trouve, après refroidissement, une masse cristalline, se laissant 

 casser facilement et réunissant tous les caractères pli\siques et chimiques de la pyrrho- 

 tine; cette masse est criblée de vacuoles sur les parois desquelles sont implantés des 

 cristaux qui possèdent la composition ainsi que les propriétés cristallographiques et 

 optiques du rutile naturel. Un traitement par l'acide chlorhydrique étendu suffit pour 

 isoler complètement les cristaux de rutile. 



» T. Les cristaux de rutile, obtenus clans les conditions que nous venons 

 d'indiquer, se présentent sous la forme de prismes quadratiques allongés 

 suivant la zone mm( 1 io)(iTo), et portent les faces m(i 1 o) et A 1 (100). 

 Nous avons trouvé : 



mh { ( 1 io)( 1 00) = i34°57', h' h' (100) (Too) = 90 . 



» Ces cristaux sont uniaxes et positifs. Ils offrent les plus grandes analogies avec 

 les cristaux de rutile aciculaire de Madagascar. Ils sont d'un bleu très foncé, doués 

 d'un vif éclat adamantin, infusibles au chalumeau et inattaquables par les acides. 

 Leur dureté est de 6; leur densité de If, 28. 



» L'analyse a donné : acide titanique 99, i!\ ; sulfure de fer, traces. 



» Lorsqu'on chauffe ces cristaux dans une atmosphère oxydante, ils perdent leur 

 couleur bleue et prennent alors la teinte rougeâtre qui caractérise la plupart des cris- 

 taux naturels de rutile. 



» Le rutile a déjà été reproduit par des procédés variés, qu'il serait trop 

 long d'énumérer ici; aucun d'eux ne présente d'analogie avec celui que 

 nous venons de décrire. 



» IL La pyrrhotine artificielle est en masses cristallines à texture lamel- 

 laire. Sa couleur est le jaune de bronze. Elle agit faiblement sur l'aiguille 

 aimantée. Sa dureté est de 4; sa densité de 4.5. La composition répond à 

 la formule Fe 8 S". Tous ces caractères sont ceux de la pyrrbotine natu- 

 relle ( ' ) ». 



MINÉRALOGIE. — Sur un nouvel ellipsomètre. Note de M. Jannettaz, 

 présentée par M. Des Cloizeaux. 



« J'ai présenté à l'Académie en 1874 ( 2 )> sous le nom à' ellipsomètre, un 

 appareil permettant de déterminer à la fois l'orientation et les dimensions 



(') Ce travail a été fait au laboratoire de Minéralogie de la Sorbonne. 

 ( 2 ) Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 4 1 3. 



